WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 
59 
CHEMIE. 
Katalytische eigenschappen van nikkel. — Sabatier en senderens hebben 
eenige jaren geleden aangetoond, dat gereduceerd nikkel bij zeer zachte verwar- 
ming de directe vereeniging van aethyleen en acetyleen met waterstof tot stand 
brengt, waarbij in beide gevallen aethaan gevormd wordt. (Compt. Rend., 1897, 
124, 1358). Dezelfde reactie had in 1874 wilde verkregen met platina-zwart. 
Genoemde heeren toonen nu , dat nikkel , bij lage temperatuur uit het oxyde 
door H gereduceerd, als agens om de vereeniging van H met koolwaterstoffen 
te bewerken , het platina-spons nog overtreft. 
Leidt men, bij omstreeks 200 u C. , een mengsel van waterstofgas en benzol- 
dampen over herleid nikkel, dan verkrijgt men hexahydrobenzol. Is waterstof 
hierbij in overmate, dan wordt alle benzol tot C 6 II 12 omgezet. 
De reactie schijnt algemeen te zijn, aangezien de homologen van benzol de 
overeenkomstige additieproducten geven; nitrobenzol wordt herleid tot aniline. 
[Compt. Rend ., 132, 210.) r. s. TJ. M. 
Vorming van magnesiumnitriede door verhitting van magnesium aan de 
lucht. — Dat magnesium bij verhitting zich niet alleen met de zuurstof der 
lucht verbindt, maar dat tegelijkertijd een ander deel stikstof opslorpt, zoodat 
Mg 3 N 2 ontstaat, ’t welk met water ammoniak ontwikkelt: 
M g3 N 2 + 6 HOH = 3 Mg(OH) 2 + 2NH 3 , 
is in 1878 ’t eerst door mallet bekend geworden, ’t Proces is daarna bestudeerd 
door merz, cl. WINKLER en anderen. Eidmann en moeser bespreken thans de 
voorwaarden om een goede opbrengst te verkrijgen. Daartoe kan men allereerst 
onder het magnesiumpoeder, dat in een ijzeren kroes fel verhit wordt, caleium- 
carbiede mengen, z. a. rossel en franck deden. In plaats daarvan kan men 
ook tal van andere stoffen nemen. Zoo de oxyden van Ca, Ba, Sr, Mg, Fe, Cu, 
Mn, Ni, Co, of ook poeders van metalen: Fe, Cu, Ag, Pb. Van chroomoxyde 
neemt men ’t beste 1 deel op 3 deelen Mg, van koperoxyde 1 op 4 deelen Mg, 
van kalk 1 op 1. Als voorbeeld van de opbrengst wordt opgegeven, dat zij van 
gelijke deelen magnesium en ijzer 36 pet. als nitriede uit ’t magnesium verkregen. 
In al die gevallen verhit men met felle vlam de opene ijzeren kroes en ver- 
wijdert de vlam niet , als de reactie intreedt, die van boven tot onderen voort- 
schrijdt en in 5 — 10 minuten afloopt. De werking van de verschillende bijmengsels, 
die soms onveranderd blijven, (MgO en zilver) soms ten deele in de bovenste 
lagen geoxydeerd worden (ijzer, koper, lood) of ten deele gereduceerd door het 
magnesium — schijnt een mechanische te zijn. ’t Magnesium zou daardoor over 
een grootere oppervlakte met de lucht in aanraking komen, zoodat er meer van 
geoxydeerd wordt en een ander deel in den feilen gloed komt , die voor de N-op- 
slorping noodig is. 
